296 VOGT, STUDIER ÖVER SLAGGER. 



vortretende Rolle. — Fig. 27, a uud b, und Fig. 28 sind 

 orientirte Kiystalschnitte ; Fig. 29 und Fig. 30 geben Detail- 

 Zeichnungen der eigentlichen Schlacken-Masse. 



Der )\MiUth (Pag. 105-123) von OP . co P co (öder oo P), 

 offc daneben von co P (öder ooPoo) begrenzt, gewöhnlich kurz- 

 säulenförmig, wird durch himmelblaue Interferenzfarben, Spalt- 

 barkeit =1= OP, bisweilen auch durch »Pflockstruktur» (sieh z. 

 B. Fig. 31) karakterisirt; er tritt viel öfter in beinahe fertigen 

 Krjstallen auf als die iibrigen Silikat-Mineralien der Schlacken. 

 Die Diagonale des Quadrats =t= OP biidet die am meisten her- 

 vortretende Wachsthums-Richtung, sieh Fig. 32 (Mikrolith- 

 Stadium) und Fig. 34. 



Gehlenit (Pag. 123 — 126) tritt nur in sehr stark basischen, 

 AloO.j- und CaO-reichen Schlacken auf; er hat blaue öder blau- 

 gelbe Interferenzfarben, Spaltbarkeit 4^ OP und ooPoo, ist 

 ubrio-ens dem Melilith sehr ähnlich. 



Das neue, tetragonale, relativ SiO.^- und CaO-reiche Mineral 

 (Pag. 126 — 135,291 — 292),welches nach den krystallographischen 

 Untersuchungen wahrscheinlich ein Glied der Melilith-Skapolith- 

 Reihe biidet, besteht aus (R0)3 (8100)2 öder (RO)^ . (SiOo)3, viel- 

 leicht aus einem Zwischenglied dieser, wo RO = CaO (mit et- 

 was MgO). Es ist optisch positiv, mit ziemlich stärker Dop- 

 pelbrechung, zeigt grauc Interferenzfarben, Spaltbarkeit=t=c5o P 00, 

 Gleitflächen (Spaltbarkeit?) =!= 00 P, vielleicht auch Spaltbarkeit 

 =i= OP; es tritt in sehr dlinnen Tafeln =1= OP auf. Mit Sicher- 

 keit ist es in No. 96 — 99 und in drei Thonerde-freien Schmelz- 

 produkten von dem SauerstofFverhältnisse 1 : I.50, mit 2 bis 

 ca. 2.4 CaO : 1 jNIgO, nachgewiesen worden. 



Spinell (Pag. 148 — 168), in isotropen, stark lichtbrechenden, 

 farblosen bis hellblauen, von HCl und HFl unaugreifbaren 

 Oktaedern (mit bis O.4 mm. grossen Durchschnitten), welche 

 immer friiher als die Silikat-Mineralien auskrystallisirt sind, 

 tritt in Hohofenschlacken nur dann auf, wenn der SiOo-Gehalt 

 sehr niedrig und der AI2O3- und MgO-Gehalt relativ hoch ist 

 (sieh die Analysen No. 128—133, 59, 88, 94—95). — Der Spi- 

 nell fiihrt theils nur MgO, theils auch CaO (sieh die Analysen 

 No. 128 b— 133 b); ZnO-Spinell biidet sieh leichter als MgO- 

 Spinell (sieh die Analysen No. 28—29 und No. 134—135). 



Ein Ueberschuss vonAUO^ (Pag. 168 — 177) hindert (vielleicht 

 doch nicht in sehr basischen Schmelzmassen) den Krystallisa- 

 tions-Process bei schneller Abkiihlung, bewirkt folglich, dass 



